114 



The Svedberg, 



5. Zur sicheren Festlegung der Koagulationstemperatur des »ab- 

 soluten» Platin-Äthylätherosoles wurden noch folgende Bestimmungen 



ausgeführt. 



ieff — IjOo Amp.; c 



0,0051. 



Tab. XXXin. 



in GGraden 



-10°, 5 

 -18»,0 

 -19",0 



tk 

 in C-Graden 



-9",0 

 -80,5 

 -8",3 



Aus diesen Versuchen ging hervor^ dass für Platin-Äthyläther- 

 osole die Koagulation innerhalb eines sehr kleinen Temperaturinter- 

 valles (etwa 0°,5) erfolgt, so dass hier der Koagulationspunkt recht 

 scharf beobachtet werden kann. Diesen Punkt werde ich im folgenden 

 als den kritischen Punkt oder die kritische Temperatur des Soles be- 

 zeichnen. Der Umstand, dass der »käufliche» unreine Äther einen 

 höheren kritischen Punkt besass als der »absolute» Äthyläther, Hess 

 mich ferner vermuten, dass Verunreinigungen d. h. kleine Zusätze von 

 Fremdstoffen den kritischen Punkt nach oben verrücken. 



Das Gesetz der kleinen Zusätze, der Verlauf der kritischen Kurven. 



6. Es wurde Äthyläther von höherer Reinheit hergestellt. 



Der kritische Punkt konnte verhältnismässig leicht bis zu - 30" 

 und noch tiefer herabgedrückt werden. Zu derartigen Ätherproben 

 wurden bestimmte kleine Mengen möglichst verschiedenartiger Sub- 

 stanzen zugefügt und die Lage des kritischen Punktes für die in diesen 

 Medien hergestellten Platin-Sole beobachtet. Um wohldefinierte und 

 hinreichend kleine Mengen der zu untersuchenden Substanzen zufügen 

 zu können, wurden verdünnte, reine ätherische Lösungen von be- 

 kanntem Gehalt hergestellt, davon bestimmte Volumina abgemessen und 

 mit reinen Äthyläther gemischt. 



